## Civronlit

## Pengaruh Kotoran Organik pada Pasir Kasar Sungai Batanghari terhadap Kuat Tekan Mortar
1 Maidita Ajizah Prastika, 2* Suhendra, 3 Wari Dony
1,2,3 Teknik Sipil Univ. Batanghari Correspondence email: s uhendra_domas@yahoo.com
Abstrak. Kandungan organik adalah bahan-bahan organik yang terdapat di dalam pasir dan menimbulkan efek yang merugikan terhadap  mutu  mortar  atau  beton.  Kadar  bahan  organik  dalam  agregat  halus  akan  memperlambat  proses  pengikatan  semen,  dan juga  akan  memperlambat  perkembangan  kenaikan  mutu  beton/mortar.  Mortar    adalah  campuran  semen,  pasir,  dan  air  yang memiliki persentase yang berbeda. Benda uji mortar ada 3 variasi perlakuan yaitu pasir tidak dicuci, pasir yang dicuci dengan air, dan  pasir  yang  direndam  NaOH  3%,  Sumber  pasir  dari  sungai  Batanghari  Desa  Sembubuk  Kec.  Jambi  Luar  Kota,  Kab. MuaroJambi,  Jambi.  Kategori  pasir  kasar  berdasarkan British  Standard dan  ASTM  C33.  Penelitian  ini  bertujuan  mendapatkan kadar kotoran organik yang terdapat pada pasir kasar sungai Batanghari dan Mengetahui pengaruh pasir kasar sungai Batanghari terhadap  kuat  tekan  mortar.  Metode  pelaksanaan  mengacu  pada  SNI  03-6825-2002  tentang  Metode  Pengujian  Kekuatan  Tekan Mortar Semen Portland. Benda uji mortar berbentuk kubus dengan ukuran 5x5x5 cm.  Dari hasil pengujian kotoran organik pada pasir  kasar  sungai  Batanghari  yaitu  pada  pasir  tidak  dicuci  di  angka  5,  pasir  yang  dicuci  dengan  air  di  angka  3  dan  pasir  yang direndam dengan 3 % NaOH di angka 1 pada organic plate. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai  kuat tekan mortar rata-rata 28 hari pasir dicuci dengan air lebih besar 6,67% dari pasir  tidak dicuci, untuk kuat tekan rata-rata 28 hari pasir yang direndam dengan NaOH 3% lebih besar 24,19% dari pasir tidak dicuci.
Kata kunci: Pasir Kasar; Kotoran Organik; Mortar; Kuat Tekan

## PENDAHULUAN
Mortar didefinisikan sebagai campuran material yang terdiri dari agregat halus (pasir), air, dan semen Portland dengan komposisi tertentu menurut SNI 03-6825-2002
Fungsi  utama  mortar  adalah  menambah  lekatan  dan  ketahanan  ikatan  dengan  bagian-bagian  penyusun  suatu konstruksi  baik  yang  bersifat  structural  maupun  nonstruktural.  Penggunaan  mortar  untuk  konstruksi  yang  bersifatt struktural misalnya mortar pasangan batu belah untuk stuktur pondasi, sedangkan yang bersifat nonstruktural misalnya mortar  pasangan batu bata untuk dinding pengisi.

## Flow Mortar
Flow merupakan  tolak ukur dari sifat kebasahan pada mortar (fluidity) . Konsistensi ini sangat bergantung pada proporsi dan sifat-sifat dari campuran mortar.
Gradasi i Agregat i Halus Gradasi i agregat  adalah i distribusi  ukuran i butiran  dari i agregat.  Sebagai  pernyataan i gradasai  dipakai i nilai persentase`  dari i berat  butiran  yang i tertinggal  atau  lewat  di  dalam  suatu  susunan i ayakan.  Susunan i ayakan  itu adalah i ayakan dengan lubang : 76 mm, 38 i mm, 19 i mm, 9,6 mm, 4,80 i mm, 2,40 mm, 1,20 mm, 0,60 i mm,  0,30 i mm, dan 0,15 i mm.
Menurut i British Standard agregat i halus dikelompokkan dalam i empat zona seperti i dalam tabel i berikut ini:
Tabel 1. Syarat batas i gradasi agregat i halus menurut British Standard i Lubang Ayakan (mm) Persen Butiran Yang Lewat Ayakan Zona I (Pasir Kasar) Zona II (Pasir Agak Kasar) Zona III (Pasir Agak Halus) Zona IV (Pasir Halus) 10 100 100 100 100 4,8 90-100 90-100 90-100 95-100 2,4 60-95 75-100 85-100 95-100 1,2 30-70 55-90 75-100 90-100 0,6 15-34 35-59 60-79 80-100 0,3 5-20 8-30 12-40 5-50 0,15 0-10 0-10 0-10 0-15 Sumber : British Standard
Menurut ASTM C33, Agregat i halus harus mempunyai i susunan besar i butir dalam i batas-batas pada tabel i berikut ini:
Maidita  Ajizah  Prastika,  Suhendra  dan  Wari  Dony ,  Pengaruh  Kotoran  Organik  pada  Pasir  Kasar  Sungai  Batanghari terhadap Kuat Tekan Mortar
Tabel 2. Syarat batas gradasi agregat halus menurut ASTM C33
Ukuran Saringan (mm) Persentase Lolos Kumulatif (%) 9,5 i 100 i i 4,75 95-100 i 2,36 80-100 i 1,18 50-85 i 0,60 25-60 i 0,30 i 5-30 i 0,15 i 0-10 i
Sumber : ASTM C-33 (Specification For Concrete Aggregates)

## Modulus Kehalusan
Modulus i halus  butir i ini  definiskan  sebagai i jumlah  persen i kumulatif  dari  butir-butir i agregat  yang tertinggal i diatas satu set ayakan dan kemudian dibagi seratus. Susunan i lubang ayakan i tersebut adalah 76 i mm, 38 mm, 9,60 i mm, 4,80 mm, 2,40 i mm, 0,60 i mm, 0,30 i mm, dan 0,15 i mm. Menurut ASTM C-33 (Specification For Concrete Aggregates) dimana nilai modulus i halus butir i antara 2,3- 3,1 dengan variasi butir sesuai standar gradasi.

## Air
Kualitas i air  mempengaruhi i kekuatan  pasta  dan  mortar.  Air  untuk  pembuatan i dan  perawatan i pasta  dan i mortar tidak  boleh i mengandung  minyak,  semen i alkali,  garam,  bahan-bahan i organik,  atau  bahan  lain i yang  dapat i merusak pasta dan mortar.

## Kandungan Organik
Bahan  organik  yang  terdapat  dalam  agregat  beton/mortar  biasanya  berasal  dari  hasil  penghancuran  zat-zat tumbuhan, terutama asam tenin dan derivatnya yang berbentuk humus dan lumpur organik.
Bahan  organik  ini  banyak  terdapat  dalam  agregat  halus  atau  pasir.  Kadar  bahan  organik  dalam  agregat  halus akan  memperlambat  proses  pengikatan  semen  dan  juga  akan  memperlambat  perkembangan  kenaikan  kekuatan beton/mortar.
Agregat halus atau pasir tidak boleh mengandung bahan organik terlalu banyak, yang harus dibuktikan dengan percobaan warna dari abrams, yang lebih popular dengan pengujian Abrams Harder Peraturan Beton Indonesia (PBI. 71, hal.23). Pengujian dilaksanakan dengan menetralkan organik yang ada dalam pasir memakai soda api (NaOH 3%), warna  cairan  yang  terjadi  dibandingkan  warna  standar,  jika  warna  cairan  yang  terjadi  sama  atau  lebih  muda  dari warna standar, menunjukkan bahwa kadar bahan organik rendah, pasir dinyatakan baik, dan sebaliknya.
Tabel 3. Kotoran organik dalam agregat halus berdasarkan Abrams Harder
Standar Warna Warna Cairan Pasir 1 Tidak ada warna sampai dengan warna kuning muda Dapat dipakai 2 Kuning muda Kadang-kadang dipakai 3 Merah kekuning-kuningan Digunakan untuk lantai biasa 4 Coklat kemerah-merahan Tidak dapat digunakan 5 Coklat tua Tidak dapat digunakan Sumber SNI 2816-2014

## METODE
Mortar i yang diteliti terdiri i dari campuran semen i Portland i Composite Cement (PCC), air PDAM di Universitas Batanghari, dan agregat halus dari Sungai Batanghari.
Agregat  halus  yang  digunakan  adalah  pasir  zona  I  yang  terdapat  sungai  Batanghari.  Pembuatan  sampel, pemeliharaan, dan pengujian sampel dilakukan di Laboratorium Teknik Universitas Batanghari Jambi.
Pengujian  mortar  dilakukan  untuk  tiga  perlakuan  pasir,  yaitu  pasir  tidak  dicuci,  pasir  yang  dicuci  dengan air, dan pasir yang di rendam NaOH 3 %.
Benda  uji  berbentuk  kubus  dengan  ukuran  5  cm  x  5  cm  x  5  cm  berjumlah  18  buah.  Untuk  masing- masing i perlakuan pasir, dibagi i menjadi 6 benda uji i pada masing-masing i umur pengujian. i 1. Pasir tidak dicuci
Dalam pembuatan benda uji mortar, pasir yang telah diambil, terlebih dahulu di keringkan tanpa di cuci ataupun dibersihkan dengan larutan NaOH 3% kemudian di saring sesuai gradasinya.
2. Pasir yang dicuci dengan air
Maidita  Ajizah  Prastika,  Suhendra  dan  Wari  Dony ,  Pengaruh  Kotoran  Organik  pada  Pasir  Kasar  Sungai  Batanghari terhadap Kuat Tekan Mortar
Dalam  penelitian  mortar,  pasir  yang  sudah  di  saring  sesuai  dengan  gradasinya  di  cuci  terlebih  dahulu  sebelum digunakan untuk campuran mortar. Pencucian pasir batanghari tersebut sampai air yang digunakan tersebut bersih dari kotoran.
3. Pasir yang di bersihkan dengan larutan NaOH 3%
Pasir  yang  sudah  disaring,  direndam  dengan  larutan  NaOH  3%  kemudian  dibiarkan  selama  24  jam.  Setelah  itu dicuci dengan air sampai bersih.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kadar Lumpur
Hasil uji kadar lumpur untuk ketiga perlakuan pasir adalah sebagai berikut:
Tabel 4. Hasil pengujian kadar lumpur Perlakuan Kadar lumpur pasir tidak dicuci 0,88 % pasir dicuci dengan air 0,26 % No. 4 pasir yang direndam NaOH 3% 0,00 %
Sumber : Data Olahan 2020

## Pengujian Analisa Saringan
Tabel 5. Hasil Analisa Saringan Pasir Sungai Batanghari Ukuran Saringan (Nomor) Berat Tertinggal Tiap Saringan (Gram) Jumlah Kumulatif Berat Tertinggal (Gram) Persentase Jumlah Tertinggal (%) Persentase Jumlah Melalui (%) Pasir Zona IV 3/8 0,0 0,0 0.00 100,00 100 4 0,00 0,0 0.00 100,00 95-100 8 68,75 68,75 5,00 95,00 80-100 16 412,50 481,25 35,00 65,00 50-85 30 481,25 962,50 70,00 30,00 25-60 50 275,00 1237,50 90,00 10,00 5-30 100 137,50 1375,00 100,00 0,00 0-10 Pan 0,00 0,00 0,00 0,00 - Sumber : Data Olahan 2020 Modulus Kehalusan = = 3,00

## Hasil Pengujian Kotoran Organik Dalam Pasir
Pengujian menggunakan pasir kasar sungai Batanghari yang sudah kering oven. Dari hasil pengujian kotoran organik  yang  direndam  24  jam,  warna  larutan  NaOH  3%  setelah  bereaksi  dengan  pasir  kasar  sungai  Batanghari memiliki standar warna no. 5, warna cairan coklat tua pasir tidak dapat digunakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pasir kasar sungai Batanghari mengandung kotoran organik yang dapat mempengaruhi mutu mortar.
Pada pengujian ini sebelumnya pasir dicuci sampai bersih lalu dikeringkan dengan oven. Dari hasil pengujian kotoran organik  yang  direndam  24  jam,  warna  larutan  NaOH  3%  setelah  bereaksi  dengan  pasir  kasar  sungai  Batanghari memiliki  standar  warna  nomor  3,  warna  cairan  merah  kekuning-kuningan  yang  artinya  pasir  bias  digunakan  untuk lantai biasa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pasir kasar sungai Batanghari mengandung kotoran organik yang dapat mempengaruhi  mutu  mortar.  Pasir  direndam  NaOH  3%  selama  24  jam  lalu  dicuci  sampai  bersih,  lalu  dikeringkan dengan oven. Dari hasil pengujian kotoran organik yang direndam 24 jam, warna larutan  NaOH 3% setelah bereaksi dengan pasir kasar sungai Batanghari memiliki standar warna nomor 1, warna cairan tidak ada warna sampai dengan warna kuning muda pasir dapat digunakan.

## Desain Campuran

## Desain campuran Standar
Sesuai SNI 03-6825-2020 untuk membuat 6 buah i benda uji dibutuhkan komposisi i campuran sebagai i berikut: 1. Semen i = 500 gram
2. Pasir silika i = 1375 gram
3. Air i = 242 ml
Maidita  Ajizah  Prastika,  Suhendra  dan  Wari  Dony ,  Pengaruh  Kotoran  Organik  pada  Pasir  Kasar  Sungai  Batanghari terhadap Kuat Tekan Mortar
Pada i penelitian  ini  pasir i yang  digunakan i adalah  pasir  halus i sungai  Batanghari,  dan  ada  tiga  perlakuan  pasir untuk masing-masing mortar yang dibuat. Maka desain campuran tersebut harus disesuaikan hingga persyaratan flow untuk  mortar yang dibuat terpenuhi. Jumlah air pada campuran dikontrol sehingga flow terpenuhi. Benda uji mortar dibuat sebanyak 6 buah untuk setiap kali pencampuran, sehingga nilai flow yang diperoleh adalah untuk setiap 6 benda uji.

## Desain Campuran Benda Uji dan Nilai Flow
Setelah beberapa kali percobaan pendahuluan didapatkan penambahan air sebanyak 9,5% dari jumlah air awal menghasilkan  nilai  flow  dalam  kriteria  yang  ditetapkan.  Berikut  ini  adalah  komposisi  campuran  untuk  6  benda  uji mortar untuk masing-masing perlakuan pasir:
Tabel 6. Desain campuran komposisi mortar dan nilai flow Jenis Perlakuan Pasir Semen (gram) Pasir (gram) Air (ml) Nilai flow (%) tidak dicuci (PTD) 500 1375 217,80 112,24 dicuci air (PDC) 500 1375 212,96 111,27 direndam NaOH 3% (PNaOH) 500 1375 212,96 113,07
Sumber : Data Olahan 2020

## Hasil Pengujian Kuat Tekan Mortar
Tabel 7. Kuat Tekan Rata-Rata Mortar (kg/cm 2 ) umur (hari) Perlakuan PTD PDC PNaOH 7 250,78 315,86 391,07 14 289,68 330,41 393,72 28 369,65 394,33 459,07
Sumber : Data Olahan 2020
Gambar 1. Grafik Pola Kuat i Tekan Mortar Sumber : Data Olahan 2020

## SIMPULAN
Dari hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Kuat  tekan  mortar  pasir  tidak  dicuci  umur i 7  hari  adalah i 250,78  kg/cm 2 sedangkan  umur  14 i hari adalah i 289,68 i kg/cm 2 dan pada umur i 28 hari mencapai 369,65 i kg/cm 2 .
2. Kuat tekan mortar pasir yang dicuci dengan air umur 7 hari adalah 315,86 kg/cm 2 sedangkan umur 14 i hari adalah 330,41 i kg/cm 2 dan  pada  umur i 28  hari  mencapai  394,33 i kg/cm 2 serta  persentase  kenaikan  mortar  umur  28  hari adalah 6,67%  kenaikan nilai kuat tekan dibandingkan pasir tidak dicuci.
3. Kuat  tekan  mortar  pasir  yang  direndam  dengan  NaOH  3  %  umur  7 i hari  adalah  391,07 i kg/cm 2 sedangkan  umur 14 i hari  adalah  393,72 i kg/cm 2 dan  pada  umur  28 i hari  mencapai  459,07 i kg/cm 2 serta  persentase  kenaikan  mortar umur 28 hari adalah 24,19 i % kenaikan nilai kuat tekan dibandingkan pasir tidak dicuci.
4. Dari semua hasil kuat tekan mortar, pengujian  mortar pasir yang direndam dengan NaOH 3 % menunjukan nilai kuat tekan yang lebih tinggi dari pasir tidak dicuci dan pasir yang dicuci dengan air.
Maidita  Ajizah  Prastika,  Suhendra  dan  Wari  Dony ,  Pengaruh  Kotoran  Organik  pada  Pasir  Kasar  Sungai  Batanghari terhadap Kuat Tekan Mortar
5. Kandungan Organik pada pasir dapat mempengaruhi presentase kenaikan kuat tekan

## DAFTAR i PUSTAKA
ASTM C-33. Standard i Specification for Concrete Aggregates . ASTM i C-305. Mechanical Mixing of Hydraulic Cement Pastes and Mortars of Plastic Consistency. British Standard 812-1976. Testing aggregates. Neville, Adam M. 2011. Properties of concrete.5 th ed. Pearson Education Limited. England Nugraha dan Antoni. 2007. Teknologi Beton. Yokyakarta: ANDI Yogyakarta SK SNI S 04-1989-F. Spesifikasi Agregat Sebagai Bahan Bangunan .  Yayasan LPMB. Bandung SNI 03-1750-1990. Agregat beton, Mutu dan cara uji . Badan Standardisasi Nasional (BSN). SNI  03-6825-2002 Metode  Pengujian  Kekuatan  Tekan  Mortar  Semen  Portland  Untuk  Pekerjaan  Sipil .    Badan Standardisasi Nasional (BSN).
SNI 03-6882-2002. Spesifikasi  Mortar Untuk Pekerjaan Unit Pasangan. Badan Standardisasi Nasional (BSN). SNI 06-6989-11-2004. Air dan air limbah  - Bagian 11: Cara uji derajat keasaman (pH) dengan menggunakan alat pH meter . Badan Standardisasi Nasional (BSN). SNI 15-7064-2004. Semen Portland Komposit. Badan Standardisasi Nasional (BSN). SNI 7656-2012. Tata Cara Pemilihan Campuran Beton Normal , Beton Berat, dan Beton Massa . Badan Standardisasi Nasional (BSN). SNI 03-2847-2013 Persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung . Badan Standardisasi Nasional (BSN). SNI 2816 : 2014. Metode Uji bahan organik dalam agregat halus untuk beton . Badan Standardisasi Nasional (BSN). Tjokrodimulyo K. 2012. Teknologi Beton. Yogyakarta. KMTS FT UGM. Tri Mulyono. 2004. Teknologi Beton. ANDI Yogyakarta. Yogyakarta